58 Brauns, Ueber Polymorphie und die optischen Anomalien 



ist, ist in den doppelbrechenden und optisch zwei- 

 axigen Mischkry stallen elliptisch polarisirt 1 . Die 

 Mischkrystalle bieten uns das erste Beispiel von elliptischer 

 Polarisation an frei gewachsenen Krystallen, die diese Eigen- 

 schaft während ihres Wachsthums angenommen und nicht erst 

 nachträglich durch von aussen wirkende Kräfte (wie Quarz 

 durch mechanischen Druck) erhalten haben. 



Werden die Krystalle langsam immer höher erwärmt, so 

 nimmt die Doppelbrechung allmählich ab und verschwindet 

 noch unterhalb der Schmelztemperatur vollständig und dauernd. 

 Durch einseitigen Druck werden die optisch normalen Kry- 

 stalle des chlorsauren Natron leicht doppelbrechend. Die 

 Druckrichtung wird zur grössten optischen Elasticitätsaxe, 

 einerlei, ob der Druck senkrecht zu Würfel- oder senkrecht 

 zu Rhombendodekaederflächen ausgeübt wird. Mit dem Auf- 

 hören des Drucks verschwindet auch die durch ihn erzeugte 

 Doppelbrechung wieder. Die durch mechanischen Druck mit 

 den mir zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln (Schraubenpresse) 

 erreichbare Doppelbrechung ist bei weitem nicht so stark, als 

 die in den Mis chkry stallen ; über Blau der zweiten Ordnung 

 sind die Farben im gepressten Krystall nicht gestiegen. 



Das optische Verhalten der Mischkrystalle zeigt nun 

 grosse Übereinstimmung mit dem Verhalten, das F. Pockels 2 

 für solche würfelige Krystalle von chlorsaurem Natron voraus- 

 gesagt hat, in denen durch dielektrische Polarisation im 

 elektrischen Felde Doppelbrechung erzeugt wird. Aus seinen 

 theoretischen Betrachtungen geht hervor, dass, wenn die 

 Kraftlinien parallel zu einer Würfelnormale sind, 

 ein solcher Krystall optisch zweiaxig wird, „in 

 der Weise, dass die optischen Axen in die beiden, 

 zur Eichtung der elektrischen Kraftlinien senk- 



1 Zur Prüfung der Besultate, zu denen 0. Weder (dies. Jahrb. 

 Beil.-Bd. 11. 1) durch theoretische Betrachtung über die Lichtbewegung 

 in zweiaxigen activen Krystallen gekommen ist, dürften die Krystalle wegen 

 ihres verwickelten Baus nicht recht geeignet sein. 



2 Über den Einfluss des elektrischen Feldes auf das optische Ver- 

 halten piezoelektrischer Krystalle. Preisschrift. Göttingen 1894, und Über 

 die Änderungen des optischen Verhaltens und die elastischen Deformationen 

 dielektrischer Krystalle im elektrischen Felde. Dies. Jahrb. Beil.-Bd. 7. 

 200—231. 



